( 533 ) 



» Dans l'échantillon E (3,82 de Ni), «3 el «, se réunissent en un point double «3., 

 entre 645»-635''; «, s'abaisse à dGo-SSo". 



» DansréchantillonG(7,65deNi), le point double «3, s'abaisse encore à diSo-Soo»; 

 le point «1 disparaît, soit qu'il se réunisse au précédent, soit plutôt que le carbone, 

 comme l'a trouvé M. Werth, prenne dans les alliages à forte teneur en nickel une 

 forme particulière qui se rapproche du graphite. 



» La teneur en nickel croissant, la position du dégagement unique de chaleur sur 

 l'échelle des températures continue toujours à descendre. Elle tombe à i3o°-i2o° dans 

 l'échantillon J (i5,48 de Ni), à SS'-ôS" dans K (19,64 de Ni) et la transformation n'est 

 pas complètement terminée dans L à la température ordinaire (24, 5i de Ni). 



» M (29,07 de Ni) ne présente plus aucun dégagement notable de chaleur. 



» N (49,65 de Ni) en présente un qui, par sa position (380° à 34o°) et sa très faible 

 intensité, paraît correspondre au point de transformation connu du nickel ('). 



» La vitesse du retVoiclissement et sa température initiale, dont l'in- 

 fltience est grande jiour les aciers durs et pour les alliages du fer avec le 

 chrome et le tungstène, ne jouent ici qu'un rôle secondaire, du même 

 ordre que dans les fers de même teneur en carbone. 



» Propriétés magnétiques. — L'apparition du magnétisme pendant le 

 refroidissement coïncide avec le point a^. 



» Les alliages A à L (24,61 de Ni) sont fortement magnétiques, avec décroissance 

 du magnétisme à partir de 6(7, 65 de Ni), autant qu'on en peut juger par des essais 

 qualitatifs. M(29,07 de Ni) est presque non magnétique et le devient notablement 

 plus à — 70°, mais seulement d'une façon temporaire; le magnétisme réapparaît dans 

 N(49,65 de Ni), probablement à la faveur du nickel en excès. 



» J(i5,48 de Ni), K(i9,64) et L(24,5i) sont très franchement magnétipolaires. 



» L'échantillon L est celui qui se rapproche le plus des alliages étudiés par 

 M. Hopkinson et par M. H. Le Chatelier. On peut l'avoir absolument non magnétique 

 si on ne le laisse pas refroidir au-dessous de So"; il redevient magnétique entre 5o° et 

 0° environ et ne perd ce nouvel état que par un nouveau chauflage au rouge. 



» Propriétés mécaniques. — Les points de transformation coïncident éga- 

 lement avec une modification profonde des propriétés mécaniques, modi- 

 fication qui a d'ailleurs été signalée par les deux savants déjà cités. Il suffit 

 de laisser refroidir les barrettes entre les mâchoires garnies d'amiante d'uii 

 étau et de tàter le métal à la lime pour constater, dans les échantillons J, 

 K et L, que la transformation allotropique est accompagnée d'une grande 



(') Les échantillons A à G inclusivement ont été abandonnés au refroidissement 

 dans un tube de porcelaine imparfaitement fermé aux deux bouts par des tampons 

 d'amiante; les autres ont été refroidis à l'air libre, le refroidissement en tube étant 

 trop lent dans la région intéressante. 



